( 947 ) , 
que de to à 6o pour 100. Quand cette charge n’est pas exagérée, elle peut 
donner certaines propriétés utiles à la soie, et elle permet de vendre les tissus 
à meilleur marché; mais elle devient nuisible quand elle dépasse la limite 
précédente. Elle se fait d’ailleurs sur la demande des fabricants et dans les 
proportions qu'ils indiquent Ordinairément cette charge s'obtient par des 
passages successifs de la fibre soyeuse dans des bains de sels de fer et de 
tannin, et ces deux produits forment avec la soie une sorte de combinai- 
son chimique dans laquelle on peut admettre que la substance étrangère 
est un tannate de fer plus ou moins pur. Or cette circonstance explique 
facilement les énormes déviations dont j'ai parlé, car les liquides sont, 
comme on le sait, d'autant plus conducteurs qu’ils contiennent en dissolu- 
tion plus de matières salines. Il arrive donc que la légère couche humide 
qui se trouve absorbée par la soie, venant à s'imprégner de ces matières 
salines, ou, cë qui revient aû même, ces matières se trouvant imprégnées 
d'humidité par suite de” propriétés” hygrométriques qu'elles peuvent 
posséder déjà, l'étoffe se trouve pénétrée par une couche conductrice, dont 
le galvanomètre peut révéler le dégré de conductibilité, et, par suite, la 
richesse en matières salines. Avec les soies de couleur, on ne pratique pas 
la charge, parce qu’on ne connaît pas de procédés convenables pour y par- 
venir, et c’est pourquoi les déviations qu’elles fournissent sur le galvano- 
mètre sont généralement nulles par un temps relativement sec. Toutefois, 
pour les soies de couleur un peu foncée, on peut arriver à y fixer une cer- 
taine quantité de tannin; mais la surcharge ne peut alors atteindre à plus 
de 10 pour 100 du poids de la soie cuite. En présence de ces résultats, je 
me suis demandé si l'emploi de ma méthode d’expérimentation ne pourrait 
pas être utile pour contrôler a priori l'importance de la surcharge, du 
moins pour les soies noires. Dans ce cas, il faudrait établir les relations qui 
Peuvent exister entre ces surcharges et les déviations galvanométriques et 
s'assurer même s’il n’existe pas dans ces effets de conductibilité d’autres 
Causes que la surcharge. Dans tous les cas, il faudrait, pour avoir des ré- 
sultats comparables, s'arranger de manière à opérer dans un milieu main- 
tenu à un degré d'humidité constant et à une méme température. 
=» Les toiles sont les tissus qui absorbent le plus facilement l'humidité de 
l'air et qui donnent les plus fortes déviations. Plus la toile est grosse, plus 
la Conductibilité augmente. En expérimentant ces tissus dans les mêmes 
conditions que les soïes, dont j'ai parlé précédemment, j'ai constaté que de 
la grosse toile écrue donnait 67 degrés, que de la toile moyenne également 
crue accusait 5g degrés et que de la toile trés-fine ne donnait que 31 de- 
122., 
